über die T eibindung des Eisens mit Kohle. 59 



zenen Masse in kaltes "NA "asser , nur unvollständig in weifses Roheisen 

 umgeändert. W ird es mit Kohle und unter einer Kohlentlecke im Tie- 

 gel geschmolzen und anhaltend im Flusse erhalten , so nähert es sieh in 

 seinem "N erhallen dem mit Kohle umgeschmolzenen grauen Holzkohlen- 

 roheisen, d. h. es erstarrt leichter zu weifsem Roheisen. 



Beim Umschmelzen in Schachtofen, vor dem Gehläse und mit Koh- 

 len geschichtet, verliert das Koaksroheisen nur wenig von seiner Weich- 

 heit und Geschmeidigkeit. — Auf dem Flammofenheerde umgeschmol- 

 zen, verhält es sich noch weicher und zäher als vor dem Umschmelzen. 

 Das graue Koaksroheisen erleidet daher, unter allen Verhältnissen, durch 

 einen schnellen Wechsel der Temperatur, eine geringere Veränderung in 

 seinem Mischungsverhältnifs, als das graue Holzkohlenroheisen ; beide nä- 

 hern sich in ihrem Verhalten nur dann , wenn sie im Tiegel mit einem 

 Kohlenzusatz geschmolzen und unter der Kohlendecke einige Zeit flüssig 

 erhalten wurden. 



Weifses, ganz hartes und durchaus sprödes Roheisen, welches bei 

 einem noch nicht eigentlich übersetzten Gange des Hohenofens erblasen 

 ist, verhält sich, beim Umschmelzen in Tiegeln und höchst langsamen 

 Erkalten, eben so wie das mit Zusatz von Kohle in Tiegeln umgeschmol- 

 zene graue Roheisen. Es bildet nämlich einen weichen , grauen und ge- 

 schmeidigen Rcgulus , hei welchem sich aber, durch Zusatz von Kohle 

 beim Schmelzen, keine Gewichtszunahme bemerken läfst, wenn das zum 

 Umschmelzen angewendete weifse Roheisen nicht mit halbirtem Roheisen 

 gemengt, oder wenn es nicht bei einem schon tibersetzten Gange des Ho- 

 henofens erblasen war. Läfst man das geschmolzene Eisen nicht höchst 

 langsam im Tiegel erstarren, so ändert es sich sehr bald, ganz oder theil- 

 \wise , in weifses Roheisen um. Schon der Zutritt von kalter Luft zu 

 dem nicht gehörig geschlossenen Tiegel, kann diese Veränderung bei dem 

 manganhahigen und deshalb leichtllüssigeren Roheisen, vvenig^tens an der 

 Oberfläche des Regulus , hervorbringen. Beim Ausgiefsen der flüssigen 

 Masse, würde die zur Aufnahme derselben bestimmte Form, stark er- 

 wärmt seyn müssen, um den Übergang der ganzen Masse in weifses Roh- 

 eisen zu verhindern. Aber auch seihst hei dieser Yorsichtsmaafsresel 

 wird man immer nur ein Gemenge von weifsem und grauem Roheisen, 

 in welchem das erstere vorwaltend ist. erhalten. 



H 2 



